800 SILICIUM UND ANDERE ELEMENTE DER IV-TEN GRUPPE. 



Mit Kupfer bildet das Zinn die Bronze, eine Legirung, die in 

 der Praxis eine sehr ausgedehnte Anwendung findet. L>ie Bronze 

 besitzt je nach dem relativen Gehalte an Zinn und Kupfer, eine 

 verschiedene Färbung und verschiedene Eigenschaften; bei über- 

 schüssigem Kupfer ist die Farbe dieser Legirung gelb. Das Kupfer 

 verleiht dem Zinn bedeutende Festigkeit und Elastizität. Die aus 

 78 Th. Kupfer und 22 Th. Zinn bestehende Legirung ist so ela- 

 stisch und hart, dass sie zum Giessen von Glocken verwandt wird 35 ). 



aber nur so lange das Eisen vom Zinn vollkommen bedeckt ist. Tritt dagegen das 

 Eisen an einigen Stellen hervor, so oxydirt es sich an denselben schnell, da das 

 Zinn im Verhältniss zum Eisen elektronegativ ist und alle Oxydationsmittel in 

 Gegenwart von Zinn sich auf das Eisen richten. Daher werden verzinnte Gegen- 

 stände aus Eisen durch das Zinn nur theilweise vom Rosten geschätzt. Viel prak- 

 tischer ist infolge dieses Verhaltens die Anwendung von verzinktem Eisen. An 

 den Berührungsstellen des Zinns mit dem Eisen bildet sich übrigens eine dichte, 

 wenig veränderliche Zinnlegirung, welche das Zinn mit der übrigen Eisenmasse 

 verbindet. Das Zinn lässt sich mit Gusseisen zu einer grauweissen Legirung zu- 

 sammenschmelzen, welche sich sehr gut in Formen giessen lässt und daher zum 

 Giessen verschiedener Gegenstände verwandt wird, zu welchen das Gusseisen selbst, 

 seiner leichten Oxydirbarkeit und der Bildung toii Hohlräumen wegen, untauglich 

 ist. Das Ueberziehen kupferner Gegenstände mit Zinn oder das eigentliche Ver- 

 zinnen wird meist zur Verhütung der Einwirkung saurer Flüssigkeiten ausgeführt, 

 welche in Gegenwart von Luft das Kupfer oxydiren und in ein in Wasser lös- 

 liches Salz überführen. Dem Zinn kommt diese Eigenschaft nicht zu und darauf 

 beruht seine Anwendung zum Verzinnen von Gefässen aus Kupfer, in denen 

 Speisen zubereitet werden. 



35) Sehr klingend und folglich auch elastisch sind die Kupferlegirungen (vom 

 spez. Gewichte 8,9) die etwa 20 pCt. Zinn enthalten, wenn sie schnell abgekühlt 

 werden. Dieselben werden seit Langem in grosser Menge in China zur Anfertigung 

 der unter dem Namen Tam-Tams bekannten Instrumente dargestellt. Infolge ihrer 

 Härte und Zähigkeit werden ähnliche Legirungen auch zum Giessen von Geschützen, 

 zu Axenlagern u. s. w. benutzt. Das Kanonenmetall enthält in 100 Theilen unge- 

 fähr 11 Theile Zinn (dem Verhältnisse Cu 15 Sn entsprechend). Durch einen geringen 

 Zusatz von Phosphor, bis zu 2%, gewinnt die Bronze an Härte und Elastizität; 

 solche Phosphorbronze findet daher gleichfalls Verwendung. 



Die spröde, eine bläuliche Farbe besitzende Legirung SnCu 3 ist sowol ihrem 

 Aussehen, als auch ihren Eigenschaften nach weder dem Kupfer, noch dem Zinne 

 ähnlich; beim Abkühlen bleibt sie vollkommen homogen und erlangt eine krystalli- 

 nische Struktur (Riche). Alle diese Merkmale weisen darauf hin, dass bei der Bil- 

 dung der Legirung SnCu 3 eine chemische Verbindung entsteht. Dieses bestätigt 

 auch die Dichte 8,91, denn dieselbe müsste 8,21 betragen, wenn die Legirung ohne 

 Kontraktion entstehen würde. Von allen Legirungen des Zinns mit Kupfer ist 

 diese die schwerste, denn die Dichte des Zinns ist 7,29 und die des Kupfers 8.8. 

 Aehnliche Eigenschaften besitzt die Legirung SnCu 4 vom spezifischen Gewicht 8,77. 

 Alle Zinnkupferlegirungen, ausgenommen SnCu 3 und SnCu 4 , scheiden bei langsamer 

 Abkühlung einen kupferreicheren Theil aus, welcher zueist erstarrt. (Die Erschei- 

 nung nennt man Liquation oder Saigerung). Aus den eben angeführten und vielen 

 ähnlichen Thatsachen ergibt sich, dass die Metalle, welche Legirungen bilden, sich 

 mit einander chemisch verbinden. Die Legirungen aus Kupfer und Zinn waren bereits 

 im Alterthume bekannt; noch vor der Benutzung des Eisens waren Bronzewaffen 

 in Gebrauch. Legirungen von Zinn mit Zink werden selten benutzt, dagegen öfters 



